651 



Glanz 



Wolframit. 

 bisweilen zum Fett- 



glanz neigend. 



3) Strich rötlilicli-hraun bis 

 schwärzlich-braun mit einem 

 Stich in's Grane. 



4) Härte 5^/4—61/2 (Breith.) 



5) Specif. Gew. 7,2—7,6 

 0) Enthält etwa 75,43 76,57 



p. c. Wolfram-Säure. Verein 

 zeit stehen da die Angaben: 

 05,0 p. c. (ein Wolframit von 

 Zinmvald, schon i. J. 17 8 D 

 anaiv sirt \on D'Klhüyar), was 

 wahrscheinlich auf einem Feh- 

 ler beruht, ferner 73,60 (von 

 unbekanntem Fund Ort nach 

 Richardson) und 71,5, worüber 

 später. 



7) Entspricht der Formel 

 RO . WO3 oder 

 (FeO.MuO). WO3 



S) V. d. Lödir. auf Kohle 

 schmilzt er scliwer zu einer j 

 magnetischen Kugel, die beim j 

 Erkalten kivstaliisirt. | 



Ferberit. 



glänz, welcher sich wenig dem 

 metallisirenden Demant-Glanz 

 nähert (Breith.) 



3) Strich bräunlich-schwarz 

 mit einem Stich ins Choko- 

 laden-fai'bene. 



4) Härte 5 — 5^4 (Breith.). 



5) Specif. Gewicht 6^801 

 (Breith.). 



6) Enthält 70,17 p. c Wolf- 

 ram Säui'e, oder, wenn man 

 Thon-Erde und Zinn-Oxyd mit 

 zur Wolfram-Säure verrech- 

 net, 71,31 p. c. 



9) Er hält -2 p. c. Cal- 

 cia und Magtiesia. Weidinger 

 aualysirte einen von Zinnwald 

 mit 2;27 c. p. und Rammelsberg 

 einen mit noch mehr, auf den 

 wir unten zurückkommen. 



7) Entspricht dei' Foi'uiel 

 4R0 . 3WO3, 

 wobei R der Hauptsache nach 

 = Fe zu setzen ist. 



S) V. d. Löthr. auf Kohle 

 schmilzt er weit leichter zu 

 einei' magnetischen Kugel, die 

 mit grösserem Korn krystal- 

 lisirt. Ob iiieran allein dei- 

 Gehalt an Thon-Erde und Kalk 

 Erde Schuld ist, lassen Avir 

 dahingestellt. 



9) Hält 2. IS p. c. Caicia 

 und Magnesia. 



